14 Verhandlungen. [.f}! 



bezogen auf den Graphit in seinem natürlichen Zustande. Die meisten Sorten 

 gleichen daher vollkommen den besten böhmischen Graphiten. 



Die durchschnittliche Zusammensetzung der Asche ist folgende: 



51-49 o/o Kieselerde, 



17-63 „ Thonerde, 



15 00 „ Eisenoxyd, 

 9-88 „ Kalkerde, 

 5-76 „ Magnesia. 



99-76 o/„ 

 Ein Versuch mit ungefähr zwei Pfunden ausgeführt, ergab, dass sich 

 durch Salzsäure : Eisenoxyd, Kalk und Magnesia, und durch nachherige Behand- 

 lung mit Aetznatron : Thonerde und Kieselerde zum grössten Theile leicht aus- 

 ziehen lassen. Daraus geht hervor, dass das Silicat, welches die Hauptmasse 

 der Asche bildet, leicht zersetzbar ist. Es ist damit die Möglichkeit gegeben, 

 aus diesen Graphiten Raffinaden von ausgezeichneter Reinheit darzustellen. 

 Durch Schmelzen dieses Graphites mit kohlensaurem Natron und Auslaugen 

 mit Wasser und Salzsäure wurde ein Product erzielt, dessen KohlenstoflT- 

 gehalt 98 Procent betrug. Um die Asche des Graphites so weit zu extra- 

 hiren, bedarf es in der Regel weit schwierigerer Operationen und kostspieli- 

 gerer Reagentien. Nach den bisher gemachten Erfahrungen erfordert nämlich 

 die Darstellung eines Graphites von so hoher Reinheit eine Behandlung mit 

 Chlorgas in hoher Temperatur, und eine solche mit Flusssäure. Wenn statt 

 dieser Agentien mit Natron und Salzsäure ein ähnliches Resultat erzielt 

 wurde, so ist dies speciell der günstigen Constitution der Aschen dieser Gra- 

 phite zuzuschreiben. Es scheint demnach für die Graphitindustrie, wenn sie 

 sich nicht wie bisher in Oesterreich darauf beschränken will, den Graphit 

 blos zu zerreiben oder höchstens noch zu schlemmen, wodurch für die Rei- 

 nigung desselben wenig gewonnen wird, die Frage über die leichtere oder 

 schwierigere Zerlegbarkeit der Asche wichtiger, als die bezüglich der abso- 

 luten Menge derselben in dem natürlichen Vorkommen. Die Localitäten, an 

 welchen sich Graphit von hoher Reinheit im Naturzustande vorfindet, sind 

 wenig zahlreich, und die zu erzielende Gesammtausbeute an allen Orten des 

 Vorkommens sehr untergeordnet. Für die Gewinnung grösserer Quantitäten 

 reinen Graphites erübrigt also nur das Mittel, die minder reinen Sorten, welche 

 in grösseren Massen gewonnen werden könnten, wirksameren Raffinirprocessen 

 zu unterziehen als bisher, das ist, die Reinigung nicht blos auf mechanischem, 

 sondern eine solche auch auf chemischem Wege zu beginnen. Die Graphitindu- 

 strie muss mit einem Worte es aufgeben, sich auf den Verkauf von Roh- oder 

 geschlemmter Waare zu beschränken, sondern muss feinere Graphitsorten wirk- 

 lich fabriciren. Je nach den Zwecken, zu welchen die Sorten dienen sollen, ist 

 selbstverständlich eine mehr oder weniger weit gehende chemische Reinigung 

 erforderlich. Es ist dies der Weg, welchen neuerlichst die Gewerken zu Brunn- 

 Taubitz einzuschlagen versuchten, und damit ist eine rationelle Industrie mit 

 diesem Artikel im eigentlichen Sinne begonnen. 



Durch den Schlemmprocess, welcher in manchen Fällen ganz Ausserordent- 

 liches bezüglich der Trennung von gemengten Bestandtheilen leistet, wird für 

 die Reinigung des Graphites aus mehrfachen Gründen wenig erzielt. Erstlich ist 

 die Differenz in dem specifischen Gewichte der Asche und jenem der graphiti- 

 schen Kohle oft sehr gering; ferner ist die Mengung von Asche und Kohle 

 häufig eine viel innigere, als im Allgemeinen vorausgesetzt wird. Wird solcher 

 Graphit auch auf das Allerfeinste zerrieben, so hängt gleichwohl dem kleinsten 



